su 20 — 
de potencial de 4,5 voltios; en las electrólisis efectuadas con agitación del 
electrólito, los depósitos obtenidos son esponjosos y con error por defecto 
del dos por mil, atribuyendo esto los autores a que el platino de los electro- 
dos se disuelve en los electrólitos; extremo no comprobado, según ellos 
mismos confiesan. 
Todos los procedimientos citados adolecen, entre otros, del defecto de 
la lentitud. Gooch y Medway (1) han valorado la plata y otros metales 
utilizando cátodo giratorio, y Exner (2) ha modificado ventajosamente la 
técnica anterior, dejando fijo el cátodo y comunicando al ánodo, formado 
por una espiral de platino, uu movimiento rotatorio. Obtuvo resultados 
satistactorios electrolizando cianuro de plata redisuelto en cianuro potási- 
co; el electrólito lo calentaba hasta casi ebullición antes de dar paso a la 
corriente, cesando la comunicación de calor externo cuando comienza 
la electrólisis, pues la intensidad misma, mantiene la temperatura en gra- 
do conveniente. El tiempo que dura la precipitación completa de la plata 
varía de siete a diez minutos, con una intensidad de corriente de 2 ampe- 
rios y una diferencia de potencial de 5 voltios. Kollock y Smith (3) utili- 
lizaron cátodo de mercurio y ánodo giratorio, consiguiendo la precipita- 
ción de la plata en disolución nítrica en cuatro minutos, empleando una 
intensidad de corriente de 3 a 4,5 amperios y una diferencia de potencial 
de 6 a 6,5 voltios. : 
Langnes (4) modificó el ánodo empleado por Exner, dándole la forma 
del cátodo (crisol) y colocándolos ambos concéntricos durante la opera- 
ción; con objeto de facilitar la mezcla de las zonas anódica y catódica, 
lleva aberturas laterales y otra en el fondo. Electrolizó disolución de 
cianuro de plata en cianuro potásico cor corriente de intensidad de 8 a 10 
amperios y cuya diferencia de potencial era de 5 voltios. 
L. T. Sherwood y G. Alleman (5) electrolizaron las disoluciones cia- 
nuradas de plata con cátodo de estaño en forma de cápsula, y ánodo de 
platino giratorio, obteniendo depósitos muy obscuros, lo que evitaron 
añadiendo al electrólito 10 c. c. de una disolución saturada de ácido oxá- 
lico; con esto, aunque el depósito era del color blanco mate propio de la 
plata, salía esponjoso, consiguiendo que fuese adherente mediante la adi- 
ción de 1 c. c. de disolución de gelatina al uno por mil. La electrólisis la 
Ú) Am. Jour. Sciences (4), 15, 320. 
(2) Jour. Am. Chem. Soc., 25 900 (1903). 
(3) Jour. Am. Chem. Soc., 27, 1536 (1905). 
(4) Jour. Am. Chem. Soc., 29, 464 (1907). 
(5) Jour. Am. Chem. Soc., 29, 1065 (1907). 
